Abstrak—Pelapisan kitosan dengan variasi suhu pada Stainless Steel tipe  304  secara  elektroforesis  telah  diteliti.  Kualitas  hasil pelapisan  dengan  variasi  suhu  dikaji  dari  ketebalan lapisan kitosan  dan  laju  korosinya  dalam  media  NaCl  3%.  Ketebalan lapisan  kitosan  meningkat  dan  laju  korosi  menurun  dengan meningkatnya suhu proses elektroforesis. Pelapisan kitosan pada suhu 50 o C menghasilkan ketebalan lapisan terbaik yaitu sebesar 49,73 ± 6,86 µm dan laju korosi terendah sebesar 0,00065 mpy.
Kata  Kunci—Coating; Elektroforesis; Kitosan; Stainless  Steel tipe 304.

## I. PENDAHULUAN
AJA merupakan  salah  satu  paduan  logam  yang  banyak digunakan dalam bidang industri. Baja sendiri memiliki banyak  tipe,  dan  salah  satu  jenis  yang  sering  digunakan sebagai  konstruksi  dalam  industri  adalah Stainless  Steel tipe 304 (SS 304). Stainless Steel tipe 304 adalah baja tahan karat tipe austenitik yang merupakan paduan besi, 18% Cr, 8,8% Ni dan  logam  lain  dalam  jumlah  kecil. Stainless  Steel tipe  304 sering  digunakan  sebagai  bahan  konstruksi  utama  dalam beberapa  industri,  antara  lain: industri  nuklir,  petroleum, energi, obat-obatan,  industri  kimia dan elektrokimia [1]. Baja ini  memiliki  ketahanan  korosi  yang  baik  karena  memiliki lapisan  krom  oksida  pada  permukaannya.  Selain  itu  baja  ini juga  sering  digunakan  dalam  beberapa  industri  makanan  dan untuk  peralatan makan  [2]. Stainless  Steel tipe  304 dipilih sebagai pengemas makanan karena menawarkan proteksi fisik yang  sangat  bagus,  mudah  dibentuk,  mudah  dibersihkan, dekoratif  dan  juga  tahan  terhadap  bakteri [3].  Tetapi  dalam penggunaannya  sebagai  pengemas  makanan, baja  ini  akan mengalami  kontak  dengan  asam  organik  dan  garam  seperti asam  asetat  dan  natrium  klorida  dalam  makanan.  Sehingga baja tersebut akan mudah mengalami korosi.
Korosi merupakan reaksi elektrokimia antara logam dengan lingkungan  sekitarnya.  Laju  korosi  ditentukan  oleh  faktor lingkungan  seperti  adanya  oksigen,  pH,  dan  adanya  ion-ion klorida [4].  Korosi  dapat  menyebabkan  penurunan  mutu logam,  sehingga  diperlukan  pelapisan  atau coating untuk melindungi  permukaan  logam  dari  korosi.  Pada  tulisan  ini dilakukan coating Stainless  Steel tipe 304  menggunakan kitosan.  Kitosan  merupakan  suatu amina  polisakarida  hasil proses deasetilasi kitin.  Penggunaan  kitosan sebagai coating sudah tidak asing lagi. Beberapa contoh penggunaan kitosan
sebagai coating antara  lain: coating kitosan  pada  paduan aluminium AA-2024 [5], coating kitosan secara elektroforesis pada Stainless  Steel AISI 316  I  [6],  dan coating film kitosan pada paduan TiNi (Titanium Nikel) [7].
Metode coating kitosan  yang  akan  digunakan  adalah deposisi  elektroforesis.  Deposisi  elektroforesis  merupakan proses  pembentukan  endapan  pada  permukaan  elektroda melalui pemindahan partikel  yang  terdispersi  dalam  larutan menuju permukaan elektroda menggunakan medan listrik [8]. Pada  proses  deposisi  elektroforesis,  partikel  bermuatan  atau makromolekul polimer dalam suspensi akan bergerak  menuju elektroda dibawah pengaruh medan listrik. Terdapat beberapa faktor  yang  mempengaruhi  laju  migrasi  partikel  pada  proses elektroforesis  yaitu:  muatan  partikel,  medan  listrik  yang digunakan,  suhu  dan  sifat  dari  media  yang  digunakan. Pada penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rogacs  dan  Santiago [9] tentang pengaruh  suhu  pada  proses  elektroforesis,  didapatkan bahwa  semakin  tinggi  suhu  yang  digunakan  pada  proses elektroforesis maka mobilitas elektroforesis dan konduktivitas larutan  juga  semakin  tinggi.    Mobilitas  yang  semakin  tinggi dapat  meningkatkan  laju  pembentukan  endapan  [10], tetapi suhu  yang  semakin  tinggi  menyebabkan  pembentukan  gas hidrogen pada katoda meningkat, gas hidrogen yang terbentuk berdifusi  melalui  lapisan  endapan  sehingga  mengakibatkan lapisan menjadi lebih berpori [11]. Dari hasil penelitian Lazic tersebut,  didapat  suhu  yang  optimal  dalam  proses elektroforesis adalah 30 o C. Pelapisan stainless  steel tipe  304  menggunakan  kitosan dengan variasi suhu akan dilakukan pada  penelitian ini untuk mengetahui  pengaruh  suhu  proses  elektroforesis  terhadap kualitas coating kitosan  pada stainless  steel tipe  304  yang dilihat  dari  ketebalan  lapisan  dan  laju  korosi dalam  media NaCl 3%.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Preparasi Spesimen Baja
Stainless Steel tipe 304 dipotong dengan ukuran 1cm x 5cm. Baja digosok dengan kertas ampelas sampai bersih. Kemudian baja  dilapisi  dengan  cat  poliakrilik  sampai  tersisa  area  1cm 2 disalah satu sisi. Baja dikeringkan, lalu dicuci dengan aquades, dan dibilas dengan aseton.

## Pengaruh Suhu terhadap Kualitas Coating

## (Pelapisan) Stainless Steel Tipe 304 dengan Kitosan secara Elektroforesis
Trivina Ira Riszki, dan Harmami
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia e-mail : harmami@chem.its.ac.id
B

## B. Pembuatan Larutan Asam Asetat 0,525 M
Larutan Asam asetat 0,525 M dibuat dengan mengencerkan 3 ml asam setat glasial dengan menambahkan aquades dalam labu 100 ml hingga tanda batas.

## C. Pembuatan Larutan Asam Asetat 0,026 M
Larutan Asam Asetat 0,026 M dibuat dengan mengencerkan 25  ml  asam  asetat  0,525  M  dengan  menambahkan  aquades dalam labu 500 ml hingga tanda batas.

## D. Pembuatan Larutan Kitosan 0,08% (w/v)
Larutan kitosan 0,08%  dibuat dengan melarutkan 0,4 gram kitosan dalam asam asetat 0,026 M sampai volume 500 ml.

## E. Pembuatan Larutan NaCl 3% (w/v)
Larutan  NaCl  3%  dibuat  dengan  melarutkan  3  gram  NaCl dengan  menambahkan  aquades  dalam  labu  ukur  100  ml hingga tanda batas.

## F. Pelapisan Baja dengan Kitosan
Pada  proses  ini,  spesimen  baja  yang  telah  dibersihkan dicelupkan  dalam  larutan  kitosan  yang  telah  disiapkan  dan dihubungkan  dengan  sumber  arus.  Baja  bertindak  sebagai katoda  dan  Platina  (Pt)  digunakan  sebagai  anoda.  Tegangan yang  digunakan  adalah  2,5V  dan  waktu  pelapisan  adalah  10 menit.  Suhu  larutan  divariasi  pada  suhu  ruang,  35 o C,  40 o C, 45 o C dan 50 o C.

## G. Pengujian dengan Coating Thickness
Pengujian  dengan coating  thickness ini  bertujuan  untuk mengetahui  ketebalan dari  lapisan  kitosan  yang  terbentuk dipermukaan spesimen baja. Untuk uji ini, digunakan masing- masing  3  sampel  untuk  setiap  variasi  suhu.  Pengujian dilakukan pada 5 titik dari setiap spesimen yang digunakan. 5 titik yang dipilih berada pada bagian atas, tengah, bawah, kiri dan kanan.

## H. Pengujian dengan Polarisasi Potensiodinamik
Uji ini dilakukan untuk mengetahui parameter elektrokimia seperti  densitas  arus,  potensial  korosi  dan  konstanta  tafel menggunakan  autolab  Metrohm  tipe  AUT84948  yang dilengkapi  3  elekroda..  Baja  yang  telah  dilapisi  kitosan dirangkai  menjadi  suatu  sel  elektrokimia  dan  dihubungkan pada  potensiostat,  dimana  baja  sebagai  elektroda  kerja,  SCE ( Saturated Calomel Electrode ) sebagai elektroda pembanding, dan  Platina  sebagai  elektroda  bantu.  Kemudian  ketiga elektroda  tersebut  dicelupkan  dalam  media  korosi,  media korosi  yang  digunakan  adalah  larutan  NaCl  3%.  Pengukuran dilakukan  pada  perubahan  potensial  elektroda  -400  mV sampai 100 mV, dan scan rate 5 mV/s.

## I. Karakterisasi dengan Mikroskop Optik
Spesimen  yang  telah  dilapisi  kitosan  pada  suhu  ruang  dan suhu  50 o C  diamati  tekstur  permukaannya  dengan menggunakan  mikroskop  optik  untuk  mengetahui  pengaruh suhu terhadap tekstur lapisan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Proses Elektroforesis
Pada  waktu kitosan  dilarutkan  dalam  asam  asetat  terjadi proses pelarutan dimana gugus amina pada kitosan mengalami protonasi  dari  –NH 2 menjadi  –NH 3 + yang  ditunjukkan  reaksi berikut:
Chit-NH 2 + H 3 O + → Chit-NH 3 + + H 2 O
Arus yang diberikan saat proses elektrofresis menyebabkan molekul  kitosan  yang  bermuatan  bergerak  menuju  katoda. Saat proses elektroforesis berlangsung, dihasilkan gelembung- gelembung udara dipermukaan katoda (spesimen baja). Hal ini disebabkan  karena  pada  katoda  terjadi  reaksi  katodik  yang menghasilkan gas H 2 . Reaksi yang terjadi pada katoda adalah sebagai berikut:
2H 2 O + 2e − → H 2 + 2OH −
H 2 O + e − → H 2 + OH −
Kitosan yang bergerak menuju katoda membentuk endapan pada  permukaan  katoda.  Ion  OH - pada  katoda  menyebabkan kitosan  yang  telah  terprotonasi  kehilangan  muatannya  dan membentuk  endapan  yang  tidak  larut  [12].  Proses pembentukan endapan ditunjukkan pada reaksi berikut:
Chit-NH 3 + + OH − → Chit-NH 2 + H 2 O.
Hasil  spesimen Stainless  Steel tipe  304  yang  telah  dicoating dengan kitosan ditunjukkan pada Gambar 1.
B. Pengaruh Suhu Terhadap Ketebalan Lapisan Kitosan
Pelapisan Stainless Steel tipe 304 dengan kitosan dilakukan dengan  menggunakan  tegangan  2,5  V  dan  rentang  waktu  10 menit. Variasi suhu yang digunakan adalah: suhu ruang, 35 o C, 40 o C,  45 o C,  dan  50 o C,  spesimen  yang  telah  dicoating kemudian  diuji  ketebalannya.  Pengujian  ketebalan  lapisan dilakukan  sebanyak  5  titik  pada  bagian  atas,  tengah,  bawah, kiri  dan  kanan.  Hasil  pengujian  masing-masing  sampel tercantum  dalam  lampiran  C,  dan  hasil  ketebalan  rata-rata ditunjukkan pada tabel 1.
Data  pada  tabel  1  menunjukkan  bahwa  ketebalan  lapisan semakin  meningkat  dengan  meningkatnya  suhu,  dengan ketebalan lapisan tertinggi 49,73 ± 6,86 µm pada suhu 50 o C. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya suhu pada proses coating mempengaruhi ketebalan lapisan yang terbentuk pada Stainless Steel tipe 304.
Semakin tinggi suhu  yang digunakan semakin tebal lapisan yang  terbentuk.  Menurut  Lazic  [11] semakin  tinggi  suhu larutan yang digunakan maka viskositas larutan akan menurun menyebabkan    laju  pergerakan  partikel  meningkat. Peningkatan  laju  pergerakan  partikel  ini  mengakibatkan  laju pembentukan  lapisan  lebih  cepat,  sehingga  lapisan  yang terbentuk lebih tebal. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini sesuai  dengan  penelitian  Meepho [10],  dimana  laju pembentukan  endapan  YSZ  ( Yttria  Stabilized  Zirconia Ceramics ) pada stainless steel meningkat  dengan meningkatnya  suhu  larutan  YSZ  yang  digunakan  saat  proses elektroforesis berlangsung .
Gambar 1Foto tampilan spesimen yang telah dilapisi kitosan, a) suhu 50 45 o C ,c) 40 o C ,d) 35 o C ,e) suhu ruang
Tabel 1. Ketebalan lapisan kitosan pada spesimen Suhu Ketebalan Suhu ruang 44,07 ± 6,05 µm 35 o C 44,33 ± 4,75 µm 40 o C 44,67 ± 5,24 µm 45 o C 45,73 ± 4,78 µm 50 o C 49,73 ± 6,86 µm

## C. Hasil Pengujian dengan Polarisasi Potensiodinamik
Metode  polarisasi  potensiodinamik  digunakan  untuk mengetahui  seberapa  besar  arus  korosi  (i corr korosi (E corr ) dari spesimen Stainless Steel tipe dilapisi kitosan. Pengujian dilakukan dalam larutan NaCl 3%. Hasil  dari  pengujian  ini  berupa  kurva  polarisasi  anodik  dan katodik  dari Stainless  Steel tipe  304  yang  ditunjukkan  pada Gambar  2. Gambar  2 menunjukkan  kurva  polarisasi  dari spesimen  yang  belum  dicoating  dan  yang  sudah  dicoating pada  suhu  ruang,  35 o C,  40 o C,  45 o C  dan  50 korosi  yang  meliputi  arus  korosi  dan  pote dicantumkan dalam Tabel 2.
Hasil  pada  tabel 2  menunjukkan  potensial  korosi  semakin bergeser  kearah  positif  dan  laju  korosi  semakin  menurun seiring  dengan  meningkatnya  suhu.  Spesimen  yang  dicoating pada  suhu  50 o C  menghasilkan  potensial  korosi  sebesar ─220,130  mV dan  laju  korosi  paling  rendah  sebesar  0 mpy. Hasil dari metode polarisasi tersebut sesuai dengan hasil pengukuran  dengan coating  thickness .  Semakin  tinggi  suhu pada proses elektroforesis menghasilkan lapisan yang semakin tebal.  Lapisan kitosan yang terbentuk pada  permukaan logam membentuk pembatas antara permukaan logam dengan media pengkorosi  yang  dapat  menurunkan  laju  korosi.  Sehingga semakin  tinggi  suhu  proses  elektroforesis,  laju  korosi  akan semakin menurun.Singkatan dan Akronim
A B D E JURNAL SAINS DAN SENI ITS Vol. 4, No.1, (2015) 2337-3520 (2301-928X Print)
Foto tampilan spesimen yang telah dilapisi kitosan, a) suhu 50 o C, b)
Ketebalan lapisan kitosan pada spesimen
44,07 ± 6,05 µm
44,33 ± 4,75 µm
44,67 ± 5,24 µm 45,73 ± 4,78 µm
49,73 ± 6,86 µm

## Hasil Pengujian dengan Polarisasi Potensiodinamik
Metode  polarisasi  potensiodinamik  digunakan  untuk
corr )  dan  potensial tipe 304 yang telah dilapisi kitosan. Pengujian dilakukan dalam larutan NaCl 3%. Hasil  dari  pengujian  ini  berupa  kurva  polarisasi  anodik  dan 304  yang  ditunjukkan  pada menunjukkan  kurva  polarisasi  dari spesimen  yang  belum  dicoating  dan  yang  sudah  dicoating C  dan  50 o C.  Parameter korosi  yang  meliputi  arus  korosi  dan  potensial  korosi
menunjukkan  potensial  korosi  semakin bergeser  kearah  positif  dan  laju  korosi  semakin  menurun seiring  dengan  meningkatnya  suhu.  Spesimen  yang  dicoating
C  menghasilkan  potensial  korosi  sebesar ─220,130  mV dan  laju  korosi  paling  rendah  sebesar  0,00065 mpy. Hasil dari metode polarisasi tersebut sesuai dengan hasil .  Semakin  tinggi  suhu pada proses elektroforesis menghasilkan lapisan yang semakin tebal.  Lapisan kitosan yang terbentuk pada  permukaan logam pembatas antara permukaan logam dengan media pengkorosi  yang  dapat  menurunkan  laju  korosi.  Sehingga semakin  tinggi  suhu  proses  elektroforesis,  laju  korosi  akan
Gambar 2 Kurva polarisasi blanko dan spesimen yang telah dicoating dalam media korosi NaCl 3% (w⁄v )
Tabel 2 Hasil potensial korosi dan arus korosi dari uji Suhu Potensial Korosi (E corr Blanko -278,570 mV Suhu ruang -260,920 mV 35 o C -254,850 mV 40 o C -234,650 mV 45 o C -223,210 mV 50 o C -220,130 mV

## D. Pengaruh Suhu Terhadap Tekstur Permukaan Lapisan Kitosan
Tekstur  lapisan  kitosan  pada  permukaan  spesimen  diamati pada  5  titik  dengan  menggunakan  Mikroskop  Optik  dengan perbesaran  100  kali.  Ada  2  spesimen  yang  diamati,  yaitu spesimen yang dicoating pada suhu ruang dan suhu 50 ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  suhu elektroforesis yang digunakan terhadap tekstur lapisan kitosan yang  terbentuk  pada  spesimen.  Hasil  pengamatan  dengan Mikroskop Optik dapat dilihat pada Gambar Berdasarkan hasil  pengamatan  dengan  Mikroskop  Optik terlihat bahwa tekstur lapisan antara 2 spesimen tersebut tidak menujukkan  perbedaan  yang  signifikan.  Kedua  spesimen tersebut  menunjukkan  tekstur lapisan  yang  hampir  sama.  Hal ini  sesuai  dengan  penelitian  Meepho dengan  memvariasikan  suhu  larutan  YSZ  pada  suhu  ruang, 45 o C, 60 o C dan 75 o C. Berdasarkan bahwa  kenaikan  suhu  larutan  selama  proses  deposisi elektroforesis  tidak  mempengaruhi  tekstur  lapisan terbentuk.
C
Kurva polarisasi blanko dan spesimen yang telah dicoating dalam
Hasil potensial korosi dan arus korosi dari uji polarisasi potensiodinamik.
corr ) Laju Korosi 0,00121 mpy 0,00087 mpy 0,00076 mpy 0,00071 mpy 0,00069 mpy 0,00065 mpy

## hadap Tekstur Permukaan Lapisan
Tekstur  lapisan  kitosan  pada  permukaan  spesimen  diamati pada  5  titik  dengan  menggunakan  Mikroskop  Optik  dengan perbesaran  100  kali.  Ada  2  spesimen  yang  diamati,  yaitu ating pada suhu ruang dan suhu 50 o C. Hal ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  suhu  proses yang digunakan terhadap tekstur lapisan kitosan yang  terbentuk  pada  spesimen.  Hasil  pengamatan  dengan ik dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4. hasil  pengamatan  dengan  Mikroskop  Optik lapisan antara 2 spesimen tersebut tidak menujukkan  perbedaan  yang  signifikan.  Kedua  spesimen lapisan  yang  hampir  sama.  Hal an  penelitian  Meepho  [10] yang  dilakukan dengan  memvariasikan  suhu  larutan  YSZ  pada  suhu  ruang, hasil pengamatan, didapat bahwa  kenaikan  suhu  larutan  selama  proses  deposisi elektroforesis  tidak  mempengaruhi  tekstur  lapisan  yang
Blanko Suhu ruang 35 O C 40 O C 45 O C
50 O C
Gambar 3 Tekstur  permukaan lapisan kitosan pada spesimen yang dicoating pada suhu ruang
Gambar 4 Tekstur  permukaan lapisan kitosan pada spesimen yang  dicoating pada suhu 50 o C.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh  suhu  terhadap  kualitas coating Stainless  Steel tipe 304  dengan  kitosan  secara  elektroforesis,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  kenaikan  suhu  menghasilkan  kualitas lapisan  yang  semakin  baik  yang  ditunjukkan  oleh  parameter ketebalan  lapisan  dan  laju  korosi,  tetapi  tidak  berpengaruh terhadap  tekstur  permukaan  lapisan  kitosan.  Berdasarkan penelitian  ini  hasil  terbaik  didapat  pada  suhu  50 o C  yang menghasilkan  ketebalan  sebesar  49,73  ±  6,86  µm dan  laju korosi sebesar  0,00065.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1.  Allah  SWT  yang  Maha  Pengasih  lagi Maha Penyayang, yang selalu memberikan ilmu, rahmat dan kasih sayang-Nya, 2.  Orang  tua  dan  keluarga  tercinta  atas  segala  doa dan dukungannya,
3. Semua dosen Jurusan Kimia dan staff atas segala bimbingan serta bantuannya,
4.  Semua  sahabat  atas  segala  doa,  bantuan,  semangat  dan kerjasamanya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Fouda, A.S. dan Ellithy, A.S. 2009. “Inhibition Effect of 4 Phenyltiazole derivatives  on  corrosion  of 304L  Stainless  Steel  in  HCl  Solution”. Corrosion Science 85, 868-875.
[2] AK Steel. 2007. 304/304 L Stainless Steel . www.aksteel.com. Diunduh 23 Desember 2014.
[3] Fellows, P. dan Axtell, B. 2002. Appropriate  Food Packaging; Material  and  Methods  for Small  Business .  Essex  U.K: ITDG Publishing.
[4] Nurfiyanda, F., Harmami dan Wahyudi, A. 2010. “Inhibisi Korosi Baja SS 304 dalam Media H 2 SO 4 dengan Isatin”. Prosiding skripsi semester genap 2010/2011 . Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
[5] Lundvall, O., Gulppi, M., Paez, M.A., Gonzales, E., Zagal, J.H., Paves, J. dan Thompson, G.E. 2007. “Copper Modified Chitosan for Protection af AA-2024”. Surface and Coating Technology , 5973-5978.
[6] Gebhardt, F., Seuss, S., Turhan, M.C., Hornberger, H., Virtanen, S. dan Boccaccini,  A.R.  2012.  “Characterization  of  Electrophoretic  Chitosan Coatings on Stainless Steel”. Materials Letters , 302-304..
[7] Chang, S.–H. dan Huang, J.-J. 2012. “Biodegradability and Anticoagulant Properties of Chitosan ang sulfonated chitosan films coated on TiNi alloys”. Surface and Coatings Technology , 4959-4963.
[8] Jonathan, J.,  Tassel,  V.  dan Rndall  C.A.  2006.  “Mechanisms  of Electrophoretic Deposition” . Key Enginering Materials , 167-174.
[9] Rogacs,  A.  dan  Santiago,  J.G.  2013.  “Temperature  Effect  on Electrophoresis”. Analytical Chemistry 85, 5103-5113.
[10] Meepho, M., Wattanasiriwech, D., Wattanasiriwech, S. dan Angwattana, P. 2011. “Effect of Heating Suspension on Fabrication of YSZ Thin Film Using Electrophoretic Deposition Process”. TIChE International Conference 2011 . Thailand.
[11] Lazic,  M.S.,  Simovic,  K.,  Miskovic-Stankovic,  V.B.dan  Kicevic,  D. 2004.  “The  Influence  of  the  Deposition  Parameter  on  the  Porosity  of Thin Alumina Films on Steel”. Jurnal Serbian Chemistry Society 69, 3, 239-249.
[12] Zhitomirsky,  I.  dan  Hashambhoy,  A.  2007.  “Chitosan-mediated Electrosynthesis  of  Organic-Inorganic  Nanocomposites”. Journal  of Materials Processing Technology 191, 68-72.